CHIASTOLITE. 177 



leurs faces latérales , qui donnent un aspect haché aux segments de 

 couleur claire (macle polygramme de Haùy) : enfin, en taillant un 

 certain nombre de cristaux des Etats-Unis, M. Jackson a observé, 

 dans leur mosaïque intérieure, divers arrangements différant un 

 peu des précédents, quoique toujours soumis a une symétrie du 

 même genre (1). Les prismes noirs ont rarement les mêmes dimen- 

 sions transversales aux deux extrémités des cristaux , de sorte que 

 leur forme se rapproche de celle d'une pyramide excessivement al- 

 longée. Clivage net quoique interrompu suivant m,s'obtenant aussi 

 bien sur l'enveloppe extérieure que sur la partie centrale , dans les 

 cristaux non altérés ; moins net suivant g 1 . Cassure inégale ou es- 

 quilleuse. Transparente , translucide ou opaque. Un cristal très- 

 vitreux des salles de Rohan, près Pontivy, Morbihan , coupé en pla- 

 ques minces , m'a montré une enveloppe transparente d'un rose pâle, 

 ayant au centre un rhombe noir opaque et possédant deux axes op- 

 tiques très-écart'és dans un plan parallèle à la petite diagonale ; la 

 double réfraction est énergique et la bissectrice , négative , est nor- 

 male à la base, comme dans l'andalousite. Les lames de clivage 

 offrent un dichroïsme assez marqué; à la loupe dichroscopique, 

 l'une des images est ineolore, l'autre est d'un rouge rose. Eclat 

 vitreux ou mat. Rose pâle; grisâtre ; blanchâtre ; gris jaunâtre ; gris 

 verdâtre ou noirâtre. Poussière blanche. Fragile. Dur. = 5à7 

 4 suivant que les cristaux sont ou ne sont pas altérés. Dens. = 3,087 

 partie vitreuse ; 2,985 partie noire des cristaux non altérés de Bre- 

 tagne, d'après M. Durocher. 



Infusible au chalumeau. Les portions noires des cristaux très-vi- 

 treux se décolorent difficilement, même a un feu très-vif. Inatta- 

 quable par les acides. 



Composition identique à celle de l'andalousite, mais très-variable, 

 suivant l'état de décomposition de la substance. ■ 



Analyses de la chiastolite : de Lancaster en Massachusetts, a, par 

 Jackson; 6, partie blanche, par Bunsen; c, de Bone en Algérie, par 

 Renou ; d, de localité inconnue, par Landgrebe ; e, de Bretagne, en 

 gros cristaux blancs, par Arfvedson. 





a 



b 



c 



d 



e 



Silice 



33,0 



39,09 



36,6 



68,50 



46,3 



Alumine 



61,0 



58,56 



61,9 



30,11 



36,0 



Oxyde ferrique 



4,0 



» 



trace 



» 



2,6 



Oxyde manganique 



» 



0,53 



» 



» 



» 



Magnésie 



» 



» 



trace 



1,12 



. 2,7 



Chaux 



» 



0,21 



» 



» 



K11,3 



Perte au feu 



1,5 



0,99 



» 



0,27 



1,1 





99,5 



99,38 



98,5 



100,00 



100,0 



Densité : 



» 



» 



3,1 



» 



» 



(1) Dana; a System of Mineralogy , 4« édition, 1854. 



t. i. <* 



